VARICES. 



PHYSIQUE. — NOTE SUR CERTAINES PROPRIETES PHYSIQUES DU 

 BISMUTH CRISTALLISE OU SOUMIS A LA COMPRESSION J 



PAR M. CH. MATTEUCCI. 



« Dans mes dernieres recherches sur le magnetisme de rota- 

 tion (Cours special sur £ induction, etc., p. 23 et 24), j'ai montre* 

 que la force developpee par l'aimant tournant dans le bismuth cris- 

 tallise est variable suivant que les plans du clivage principal ou du 

 plus grand eclat qui est perpendiculaire a l'axe principal de cristal- 

 lisation, elaient suspendus verticalement ou horizontalement. Vou- 

 lant comprendre la cause de cette difference, j'ai du eHudier la con- 

 ductibilite electrique du bismuth suivant que le courant est transmis 

 parallelement ou perpendiculairement au clivage principal. On reus- 

 sit a se procurer des tiges suffisamment longues de ce metal , ay ant 

 dans toute leur longueur ce clivage parallele ou perpendiculaire a la 

 longueur, en faisant refroidir tres-lentement une couche de bismuth 

 pur, haute de 20 a 25 millimetres, dans une large assiette de terre ; 

 j'appellerai d^sormais tiges equatoriales les premieres, et axiales 

 les secondes, en se fondant sur la position d'equilibre que ces tiges 

 prennent entre les poles d'un electro-aimant et qui manifeste tres- 

 bien leur structure uniforme. 



« J'ai procede dans ces recherches en ayant recours a une des 

 belles decouvertes de M. Becquerel, qui est celle du galvanometre 

 differentiel, qu'on peut rendre aussi delicat et rigoureux qu'on veut 

 dans ses indications. Je me bornerai ici a faire remarquer qu'avec 

 mon galvanometre differentiel , dont chaque fill faisait vingt tours 

 autour du systeme astatique , je pouvais parfaitement distinguer 

 4 centimetres d'un fil decuivre de 2 mm ,50 d'epaisseur ajoutc 5 s a un 

 des circuits. Voici les nombres de deux experiences qui dtablissent 

 et mesurent les differences du pouvoir conducteur du bismuth equa- 

 torial et de l'axial. En appelant 1 le pouvoir conducteur du bis- 

 muth axial, celui du cuivre est 56,40 ; dans la seconde experience 

 ce nombre est 58,09. Avec le bismuth equatorial , les nombre 

 trouves dans les deux experiences correspondantes ont ete 48,90 

 et 48,91. 



« Une maniere tres-simple pour constater cette difference de 

 conductibilite consiste a mettre en se>ie des tiges des deux bis- 

 muths et a obtenir les courants derives entre les memes intervalles 

 des deux bismuths. La deviation de l'aiguille du galvanometre dif- 

 ferentiel denote la meme difference. Je n'ai'plus qua aj outer que 



